Meteoriten. 



-201- 



beide Vorgänge analog verlaufen. Ist eine Lösung bei bestimmter Tem- 

 peratur gesättigt, so wird sie, wenn die Temperatur sinkt, zunächst über- 

 sättigt bleiben und ein metastabiler Zustand eintreten, in welchem eine 

 freiwillige Kristallisation nicht stattfindet, erst wenn von außen Kristall- 

 keime eingeführt werden, werden dieselben langsam wachsen können. Bei 

 weiterem Sinken der Temperatur geht dieser metastabile Zustand in einen 

 labilen über. Kristallkeime bilden sich jetzt freiwillig und wachsen auf 

 Kosten der Lösung und ändern damit die Konzentration, so daß der 

 metastabile Zustand wieder erreicht werden kann. Je nachdem nun die 

 Temperatur laugsam oder schnell fällt oder konstant bleibt, wird ein ver- 

 schiedener Wechsel der beiden Zustände eintreten und die Kristalle lang- 

 samer oder schneller wachsen. Die Temperatur, bei welcher der labile 

 Zustand erreicht wird, ist allein abhängig von der Konzentration. 



In den Eisennickellegierungen lösen sich beim Erhitzen die Kristalle 

 in ihrer festen Lösung und damit schwindet der Magnetismus. Wie bei 

 einer Mischung von Kristallen und Wasser die Temperatur der voll- 

 ständigen Lösung steigt, wenn die Kristallmenge vermehrt wird, so steigt 

 die Temperatur , bei welcher der Magnetismus verschwindet , wenn der 

 Eisengehalt größer wird. Die feste Lösung ist homogen und nicht mag- 

 netisch. Bei der Abkühlung muß erst der metastabile Zustand durch- 

 laufen werden, ehe die Kristallisation beginnen kann und der Magnetismus 

 wieder erscheint. Die Temperatur, bei welcher dieselbe eintritt, ist wieder 

 vom Ni-Fe-Gehalt abhängig. 



Abschnitt VII erörtert die Zusammensetzung des Sacramentoeisens 

 auf Grund der thermomagnetischen Analyse. Ein Vergleich seiner Eigen- 

 schaften mit denen künstlicher Legierungen ergibt, daß die Haupt- 

 komponente eine Legierung mit 6% Ni ist. Es ist der Kamazit. Der 

 Verlauf der Permeabilitätskurven nach wiederholten Erwärmungen in dem 

 Gebiet von 0 — 500*^ läßt das Vorhandensein einer weiteren irreversiblen 

 Legierung vermuten, die bei 480*^ ihren Magnetismus verliert und bei 

 Lufttemperatur wieder gewinnt. Sie hat die Eigenschaft der nickelreichsten 

 der irreversiblen Legierung mit 27^0 Ni, des Taenit; er macht 4 7o des 

 ganzen Meteoreisens aus. Aus weiteren Einzelheiten der Permeabilitäts- 

 kurve wird weiter geschlossen, daß diese Legierung, der Taenit, nicht 

 homogen ist, da er die Eigenschaften der künstlichen 27 "/o Ni-Legierung 

 nur anfänglich besaß, im Laufe der thermischen Behandlung Struktur- 

 änderungen erfahren hat. Seine Zusammensetzung ergibt sich zu 40 ^ 

 aus Kamazit mit 6,5 Ni und einer zweiten nickelreichen Komponente, 

 die nicht weniger als 37 Ni haben darf. 



Auf Grund dieser Vorstellungen kann man sich von der Entstehung 

 oktaedrischer Eisen folgendes Bild machen. Angenommen , daß eine Le- 

 gierung gerade so viel Ni enthält, als zum Zustandekommen der Widman- 

 stättenschen Figuren erforderlich ist, ferner daß die Struktur durch Ab- 

 kühlung von hohen Temperaturen erworben ist, so stellt dieselbe bis 700" 

 eine homogene feste Lösung von Nickel und Eisen dar. Unterhalb 700° 

 wird dfer Zustand metastabil, ohne daß Kristallisation eintritt, bei 600" 



